JavaScriptを有効にして再度、お越しください。ログイン~2013年の「ノーベル物理学賞」はヒッグス粒子の理論を提唱した物理学者ヒッグス氏とアングレール氏が受賞しました。KEKの岩崎先生がヒッグス粒子についてのご発表資料をリポジトリで公開されています。ご興味のある方120教材→05サイエンスカフェへをご覧ください。同様にKEKの中村先生のヒッグス粒子についてのご発表資料は、120教材→01中高生のための科学セミナーにございます。OA~」をアップしました。●2019年3月修了者の博士論文をアップしました。●2019年9月修了者の博士論文要旨をアップしました。1,3-bis(N-tert-butylaminoxyl)benzene(BNO)は、Mn(hfac)2との1:1錯体[Mn(hfac)2]・(BNO)(1)を形成する。ラジカルのNO基がMnに配位することでMnがビラジカルで架橋された一次元構造をとる。ラジカル-Mn間の強い反強磁性相互作用Jのために、これは一次元フェリ磁性鎖とみなすことができる。N=5.5Kでメタ磁性転移を起こす。このことは鎖間に弱い反強磁性相互作用J'が存在していることを意味している。磁化率の解析から鎖問および鎖内の相互作用の比は|J'|/|J|~0.01と見積もられ、これは擬一次元(メタ)磁性体といえる。BNOの5位をハロゲンで置換したX-BNO(X=F,Cl,Br)もBNO同様Mn(hfac),と1:1錯体[Mn(hfac)2]・(X-BNO)を形成する。これら四種の錯体におけるMn-ラジカルの配位結合は距離・角度共にほぼ同一である。高温部の硼気挙動にはほとんど差が無く、これらの鎖内磁気相互作用はほぼ等しいことがわかる。低温の磁気挙動には違いが見られた。鎖間相互作用の符号を含めた違いは、ハロゲン原子導入による結晶中での分子鎖の相対配置のずれと関連づけられる。対して加圧下の磁気測定を行い、その詳しい磁性を調べ、磁気相互作用について考察した。SQUID磁束計を用い直流磁化および交流磁化率の測定を行った。kbarまでの加圧実験を行った。加圧下においてもメタ磁性転移が観測された。N)、スピンフリップ磁場(Hc)は加圧に応じて単調に増大した。高温部の磁気挙動が圧力にほとんど依存していないことから、鎖内相互作用Jはほとんど圧力変化していないと考えられる。N、Hcの増大は鎖間相互作用J'の増大と関連づけられる。kbarまでの加圧下での磁気測定を行った。Oe)の温度依存性を図1に示す(実部χ′(●)、虚部χ"(○))。Kでχ′の発散が見られ、χ′′が有限値をとるようになる。Tc以下の磁化曲線は、フェリ磁性体特有の早い飽和を示す(図示していない)。kbarまでに約2%増加)。χ′(▲),χ"(Δ))。K以下の磁化曲線は、S字型の立ち上がりを示した(図2)。Oeのメタ磁性体として、振る舞うことを示している。高圧下においても、メタ磁性的な挙動が観測された。N、Hc共に減少していく傾向が見られた。kbarまでの加圧実験を行った。kbar以下の圧力領域下ではTcにおける交流磁化率の発散と、Tc以下での磁化曲線の早い飽和と言った、フェリ磁性体に特有の挙動が観測された。kbarで4%減少)。Oe,χ′(●)、χ′′(○))。磁化曲線を図4に示す。Oeで急激な磁化の増大を示した。Oeにおける磁化の急激な増大は、メタ磁性転移と関連づけられる。Oe付近で飽和する強磁性的な成分の存在が示唆される。Oe,χ′(▲)、χ′′(Δ))。Oeのメタ磁性体と結論できる。K近傍のショルダーに対応した短距離秩序と関係があると考えている。高圧の挙動もメタ磁性体として理解できる。Kの範囲で緩やかに上昇する。Kで、ほとんど変化しない。Oe付近に観測され、ほとんど圧力依存性を示さない。増大という、単調変化が観測された。常圧フェリ磁性体3と4においては、加圧に伴う、フェリ磁性からメタ磁性へのクロスオーバーが観測した。その圧力変化は単調でない。スピン密度の分布のある分子磁性対において、強磁性相互作用は、分子パッキングのずれにきわめて敏感と言える。Thesis著者版フラグauthor。